SÉANCE DU 26 MAI 1902. I2l3 



produil en remplaçant le chlorure cuivreux par le bromure cuivreux; il se forme dans 

 les mêmes conditions que le corps précédent. 



» Il se présente en aiguilles plates, brillantes, ;^ris bronzé, de 3""" à 4"""^ de long. 

 Elles sont insolubles dans l'eau à froid. Leur densité est de 6,/4i. 



» Elles sont inaltérables à la température ordinaire. Réduites en poudre et soumises 

 à l'action de l'eau, elles lui abandonnent un peu de brome, même à froid, et davan- 

 tage à l'ébullition ; ce brome est à l'état d'acide bromhydrique. 



» Elles se décomposent sous l'action des acides minéraux avec dégagement d'acide 

 sulfhydrique. 



» Leur poudre, chaulTée, s'oxyde et dégage de l'acide sulfureux, puis fond en laissant 

 finalement de l'oxyde de bismuth et de l'oxyde de cuivre. 



» L'analyse montre qu'il répond à la formule ci-dessus. 



» lodosulfo'bisinuthite de cuivre aCu'^S, Bi-S', aBiSL — Ce corps prend nais- 



nce dans les mêmes conditions que les composés chlorés et bromes. 



» Il se présente en aiguilles extrêmement fines, rappelant l'iodosulfobismuthite de 

 plomb, ou en lamelles brillantes, de 2™" de large environ, gris bronzé, soudées à 

 chaque extrémité aux parois des géodes, et souvent enchevêtrées, agglomérées et dif- 

 ficiles à isoler complètement. 



» Leur poudre est gris foncé et se décompose dans l'eau à la température ordinaire 

 en abandonnant à l'état d'acide iodhydrique de l'iode en assez grande quantité. 



» Ce produit est attaqué par les acides minéraux avec dégagement d'hydrogène 

 sulfuré. 



» Chauffé à l'air, il s'oxjde, dégage de l'acide sulfureux, puis entre en fusion et 

 laisse un résidu d'oxyde de bismuth et d'oxyde de cuivre. 



» Leur densité est de 6,5o. Ce chiffre paraît un peu élevé, mais il est dû au sulfure 

 de bismuth que les lamelles conservent presque toujours en excès, comme le montre 

 l'analyse. 



» Les formules ont été confirmées par la reproduction synthétique que nous avons 

 faite de ces différents corps, en partant des chloro-, bromo- et iodosulfures de bismuth 

 fondus avec un mélange en proportions convenables de sulfure de cuivre et de sulfure 

 de bismuth. 



» Conclusions. — La présence de l'élément halogène, en proportion 

 définie, que nous avions constatée dans les produits résultant de l'action 

 des chlorure, bromure et iodiire de plomb sur le sulfure de bismuth Bi^S% 

 n'est donc pas un fait isolé, et l'on obtient des produits de formule 

 analogue avec les chlorure, bromure et iodure cuivreux et le sulfure de 

 bismuth. 



» La proportion de l'halogène est déterminée par la formule 



2Cu-S,Bi=S%2BiSX, 

 dans laquelle X peut remplacer Cl, Br ou L » 



